— 670 — 



aero potuto reagire col liquido, a mano a mano meno ricco,' che 'si trova in 

 equilibrio coi cristalli separatisi successivamente a temperatura più: bassa, per 

 dare cristalli misti omogenei; nè tanto rapida da impedire che a 790° si 

 compia la reazione fra gl'i orli ricchi in stagno dei cristalli misti, col liquido 

 residuo, per formare i cristalli misti : 



Per una media velocità di raffreddamento — corrispondente a quella 

 della lega fusa e raffreddata in lingottiere di ferro, riscaldate a 100° circa — 

 i primi cristalli a , poveri in stagno, non hanno tempo di reagire col liquido, 

 in equilibrio Con quelli meno poveri che si separano successivamente per 

 ulteriore abbassamento di temperatura, per modo che la fase liquida diventa 

 sempre più ricca in stagno, fino a raggiungere una percentuale superiore al 

 limite dei cristalli « saturi, e da essa si separano cristalli /?. 



Il fotogramma n. 5, tav. I, corrisponde alla precedente lega, ricotta du- 

 rante mezz'ora a circa 800° e temprata da questa temperatura nell'acqua 

 fredda. I lobi di cristalli a eterogenei si sono trasformati in cristalli omo- 

 genei a struttura lamellare, tra i quali si veggono sempre i cristalli misti § . 



Il fotogramma n. 6, tav. I, corrisponde alla lega sottoposta alla prima 

 serie di laminazioni a freddo, e mostra come, per effetto di questa azione 

 meccanica, tanto i cristalli a quanto i cristalli § si sono deformati, allun- 

 gandosi nel senso della laminazione. 



L'azione della ricottura e tempra, sul bronzo già sottoposto alla prima lami- 

 nazione, fa apparire nella sezione della lega cristalli a a contorni rettilinei, come 

 nel fotogramma n. 7, tav. II, tra i quali compaiono ancora i cristalli la 

 successiva laminazione li deforma allungandoli considerevolmente (fotogramma 

 n. 8, tav. II), e la successiva ricottura e tempra ripristina la precedente struttura 

 cristallina (fotogramma n. 9, tav. II), che viene di poco deformata nell'ultima 

 laminazione, cosicché nel fotogramma n. 10, tav. II, che corrisponde appunto 

 alla lega a laminazione compiuta, si distinguono nettamente, sebbene un poco 

 deformati i cristalli a contorni rettilinei, ai quali la successiva ricottura re- 

 stituisce la forma regolare (fotogramma n. 11, tav. II) mentre infine la com- 

 pressione, dovuta alla coniazione, li spezza, rendendo la struttura finemente 

 cristallina (fotogramma n. 12, tav. II). 



Vogliamo far notare che i cristalli /? , formatisi nella solidificazione 

 della lega, si conservano anche dopo tutti i trattamenti meccanici e le ricot- 

 ture a cui è stato sottoposto il lingotto. Ciò che dimostra come gli effetti 

 delle condizioni nelle quali è stata eseguita la colata si facciano sentire du- 

 rante tutti i successivi trattamenti e come da tali condizioni dipenda in gran 

 parte il buon andamento della lavorazione. 



Ci proponiamo perciò di studiare con precisione le variazioni di strut- 

 tura dei bronzi, dovute alle diverse velocità con le quali essi si sono solidifi- 

 cati; soprattutto perchè appunto a tali variazioni pare siano dovuti vari 

 casi di fragilità, che abbiamo avuto occasione di osservare in bronzi di varia 

 composizione. 



